## PENGARUH CAMPURAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Boby Marthin Sukmawan Gulo 1 , Nopesman Halawa 2
1 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan email: marthin.g232@gmail.com 1 , nopesmanhalawa@gmail.com 2

## ABSTRACT
In the construction project of RSU D Pratama in  Nias Regency, this study aims to identify variables that  increase  the  risk  of  work  accidents.  The  author  of  this  study  used  quantitative  methods.  The aspects used by researchers to identify the risk of work accidents include Factors of Work Accidents, Factors  Causing  Disease,  Factors  Causing  Work  Accident  Hazards  in  Development  Construction Projects, and Protection Factors for the Application of Occupational Safety and Health. Based on the results of the study, almost all aspects of the Class D Primary Hospital building in Nias Regency have occupational accident risks that have an impact on Occupational Safety and Health (K3).
Keywords : Construction Project, OHS, Risk, Work Accident

## ABSTRAK
Pada  proyek  pembangunan  RSU  D  Pratama  di  Kabupaten  Nias,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  variabel-variabel  yang  meningkatkan  risiko  kecelakaan  kerja.  Penulis  penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif.  Aspek  yang  digunakan  peneliti  untuk  mengidentifikasi  risiko kecelakaan  kerja  meliputi  Faktor-Faktor  Kecelakaan  Kerja,  Faktor  Penyebab  Penyakit,  Faktor Penyebab Bahaya Kecelakaan Kerja pada Proyek Konstruksi Pembangunan, dan Faktor Perlindungan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan hasil penelitian, hampir semua aspek pada bangunan RSU Kelas D Pratama di Kabupaten Nias memiliki risiko kecelakaan kerja yang berdampak pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kata kunci: Beton, Serbuk Kayu, Kuat Tekan Beton.

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  beton  saat  ini  menuntut  adanya  perbaikan  tampilan  beton, mulai  dari  tampilan  campuran  beton  hingga  peningkatan  kekuatan  beton.  Hal demikian  memunculkan  pemikiran  dan  gagasan  untuk  mencari  bahan  tambahan alternatif  untuk  meningkatkan  kekuatan  beton,  termasuk  mengubah  serbuk  gergaji menjadi bahan tambahan.
Beton  ini  sebagai  material  konstruksi  yang  terdiri  atas  gabungan  agregat  halus dan  kasar  serta  semen  berfungsi  untuk  material  pengikatnya  [1].  Kuat  tekan didefinisikan  sebagai  sifat  utama  beton.  Nilai  kekuatan  beton  ditentukan  oleh pengetesan  kuat  tekan  pada  sampel  berbentuk  silinder  atau  kubus  yang  berumur  28 hari dan beban gaya tekan hingga tercapai beban maksimal [2].
Serbuk  kayu  merupakan  produk  limbah  yang  dihasilkan  dari  pemotongan  kayu secara mekanis atau manual. Di perusahaan pertukangan mana pun sering menjumpai limbah penggergajian kayu yang dapat menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya karena membusuk dan terbakar sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menambahkan serbuk kayu pada beton dapat  meningkatkan  kualitasnya  dan  menyembunyikan  cacat  pada  beton  itu  sendiri. Salah satu kekurangan beton salah satunya sulit ditutup sehingga air mudah meresap, karena serbuk kayu mempunyai karakteristik menyerap air cukup tinggi akibatnya air memungkinkan diserap serbuk kayu tersebut.[3].
Penambahan  serbuk  kayu  pada  beton  merupakan  salah  satu  cara  untuk memanfaatkan  limbah  kayu  dan  mengurangi  penggunaan  material  yang  lebih  mahal dan berdampak buruk pada lingkungan seperti pasir, batu pecah, dan semen. Serbuk kayu  yang  bersumber  dari  limbah  kayu  dapat  dipakai  sebagai  bahan  pengisi  atau pengganti sebagian agregat (pasir dan batu pecah) pada campuran beton.
Pada serbuk kayu mengandung selulosa dan hemiselulosa. Ketika dibubuhkan ke dalam  campuran  semen-pasir  untuk  membuat  beton,  senyawa  ini  diserap  ke  dalam bidang  mineral/partikel  dan  mendapat  penambahan  kekuatan  ikatan  antar  partikel karena  karakteristik  perekat  dan  pendispersinya.  Selain  itu,  menahan  difusi  karena sifat hidrofobiknya sifat air pada bahan tersebut. [4].
Serbuk  kayu  relatif  murah  dan  mudah  didapat.  Serbu  kayu  paling  sering  hanya digunakan  sebagai  bahan  bakar,  yang  dapat  diganti  dengan  minyak  tanah,  substrat untuk menanam tanaman hias, atau sekadar dibuang ke udara segar. Oleh karena itu, penggunaan abu serbuk kayu akhir-akhir ini semakin meningkat di berbagai bidang, termasuk konstruksi. Beberapa penelitian menunjukkan  apabila dengan pembubuhan atau  penambahan  serbuk  kayu  pada  beton  akan  dapat  memaksimalkan  karakteristik mekanik  beton  seperti  kuat  tekan  serta  modulus  elastisitas.  Namun  penambahan serbuk  kayu  dalam  jumlah  berlebihan  dapat  menurunkan  sifat  mekanik  beton  dan membuat  struktur  beton  menjadi  rapuh.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  serbuk  kayu pada  beton  harus  dilaksanakan  dengan  teliti  dan  dengan  jumlah  cukup  untuk mencapai hasil yang diperlukan tanpa mengurangi mutu beton.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Beton
Pada SNI-03-2847-2002, beton merupakan gabungan semen portland atau semen hidrolik  lainnya,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  bahan tambahan sehingga terbentuklah suatu massa padat. Beton tersusun oleh agregat kasar dan halus. Beton merupakan gabungan pasir, kerikil, batu berbahan dasar semen dan air  sehingga  terbentuk  massa  seperti  batu.  Kadang  satu  atau  lebih  bahan  tambahan diberikan  agar  hasil  beton  bersifat  tertentu  seperti  kemampuan  kerja  ( workability ),, daya tahan ( durability ) dan waktu pengeringan. [5]. Beton didefinisikan sebagai suatu komponen struktural  yang  tersusun dari partikel  agregat  disatukan oleh pasta semen Portland  dan  air.  Pasta  memadati  dan  memadati  celah  antara  partikel  agregat  dan, setelah beton segar dituang, memadat menjadi bahan bangunan yang padat dan tahan lama melalui reaksi kimia eksotermik antara semen dan air.[6].
Sederhananya,  beton  dibuat  melalui  tahap  mengawetkan  gabungan  semen,  air, agregat  halus  (pasir)  dan  agregat  kasar  (batu  pecah  kerikil).  Adakalanya  bahan  lain (bahan  tambahan)  diberikan  guna  peningkatan  dari  kualitas  beton  [7].  Beton  dibuat dengan  menggabungkan  semen,  air  dan  agregat  dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan tertentu.  Beton  merupakan  material  yang  biasa  digunakan  dalam  konstruksi.
Umumnya beton digunakan untuk proyek struktur pondasi, balok, kolom dan struktur lainnya karena beton mudah diperoleh baik dari komposisi, cara pembuatan maupun perawatannya  [8].  Proporsi  campuran  bahan  bangunan  diberikan  secara  berurutan, dimulai dari ukuran butir terkecil (lunak) sampai dengan ukuran butir terbesar  yaitu semen,  pasir  dan  kerikil.  Jadi  apabila  dalam  campuran  beton  digunakan  semen dengan  perbandingan  1:2:3,  berarti  gabungann  beton  tersebut  mengandung  1  bagian semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian kerikil [9].

## Serbuk Kayu
Serbuk  kayu  merupakan  limbah  berasal  dari  pengerjaan  kayu  yang memungkinan  untuk  dipakai  sebagai  material  tambah  guna  kuat  tekan  beton  [10]. Serbuk  kayu  tersusun  dari  serat  alami  ( cellulose  fibers )  yang  bisa  dipakai  untuk material  tambahan  pada  gabungan  beton.  Kayu  tersusun  oleh  selulosa  ( cellulose ), hemiselulosa  dan  lignin.  Lignin  disebutkan  sebagai  komponen  sel  kayu  yang memiliki  pengaruh  negatif  pada  kekuatan  serat.  Berdasarkan  pengujian,  kuat  tarik selulosa  adalah  2000MPa,  disamping  itu  unsur  lignin  pada  kayu  mampu merendahkan kuat tariknya sebesar 500MPa.

## Kuat Tekan Beton
Kuat tekan didefinisikan sebagai karakteristik utama beton. Kuat tekan mengacu pada  kemampuan  beton  dalam  menyerap  gaya  tekan  per  satuan  luas.  Kuat  tekan bahan  pengisi  beton  merupakan  jumlah  bahan  pengisi  per  satuan  luas  yang  dapat berdampak sampel beton hancur karena efek gaya tekan tertentu yang dapat dibentuk oleh mesin tekan [11]. Yang dapat berpengaruh pada kuat tekan beton : perbandingan air  semen  ( water  cement  ratio =  w/c),  sifat  dan  jenis  agregat,  jenis  campuran, workability, perawatan ( curing ) beton dan umur beton [12].

## Agregat
Bahan  granular  contohnya  pasir,  kerikil,  batu  pecah  dan  terak  tungku  dengan material  pengikat  ini  merupakan  pengertian  dari  agregat,  ini  junga  menghasilkan mortar  atau  beton  atau  mortar  semen  hidrolik  [13].  Sementara  itu,  agregat  dapat dikategorikan menjadi agregat kasar dan agregat halus. Berdasarkan standar SNI 03- 2461-2002, agregat ringan tersusun dari 2 jenis : (1) agregat ringan dapat dihasilkan melalui  proses  sintering  termal  (bahan  terak  tanur  tinggi),  lempung  ( clay ),  diatome, abu  terbang  ( fly  ash ),  batu  sabak,  dan  batu  obsidian  (2)  agregat  ringan  perolehan alam,  contohnya  batu  apung  ( scoria ),  batu  letusan  gunung  (batuan  lahar)  [14].  Sifat agregat  yang  paling  penting  didefinisikan  sebagai  kekuatan  tekan  dan  kekuatan impak, yang memungkinkan dapat mempengaruhi ikatannya dengan suspensi semen [15].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan pada penelitian ini yang dipakai adalah dengan menggunakan serbuk kayu  berguna  untuk  bahan  tambah  terhadap  berat  pasir  di  campuran  beton  dengan variasi  0,25%,  0,50%,  1%,  2%,  dan  3%.  Pengujian  yang  dilakukan  adalah  uji  kuat tekan  beton  mulai  dari  usia  7,  14,  21,  28  hari  menggunakan  benda  uji  silinder
berukuran 10x20 cm. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PU Provinsi Sumatera Utara.
Subjek penelitian ini adalah campuran beton dengan bahan tambah serbuk kayu. Teknik  sampling  mengacu  pada  SNI  03-6899-2002.  Rancangan  penelitian menentukan bahan meliputi semen, agregat, air, serbuk kayu dan proporsinya. Teknik pengumpulan  data  dengan  metode  eksperimen  di  laboratorium.  Teknik  analisis  data mengacu kajian pustaka dan bantuan aplikasi pengolah data.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Uji Slump Test dan Densitas
1. Pemeriksaan slump dilaksanakan guna mendapatkan hasil tingkat kemudahan pada proses pengerjaan.
Pemeriksaan  ini  dilaksanakan  menggunakan  alat  yang  dengan  bentuk  kerucut, diameter bagian atas 10 cm dan diameter yang bagian bawah 20 cm dan tinggi 30 cm, digenapkan oleh kuping berfungsi sebagai pengakat beton segar dan batang pemadat yang memiliki diameter 16 mm dengan panjang minimal 60 cm.
Dalam pemeriksaan slump , rencana slump  yang ditargetkan adalah 100  mm ±20 mm. Langkah-langkah percobaan uji slump:
a) Mempersiapkan peralatan slump , termasuk centong guna memasukkan semen;
b) Bagi volumenya menjadi 1/3;
c) Bila dihitung, tinggi sepertiga lapisan pertama ±7 cm, tinggi lapisan kedua ±9 cm, dan sisanya menjadi tinggi lapisan ketiga;
d) Tambahkan  semen  perlahan-lahan  dengan  sendok  sampai  1/3  penuh  (jangan sampai alat slump bergerak);
e) Isi  hingga  padat  lapisan  tersebut  menggunakan  batang  pemadat  dengan  cara menusukan sebanyak 25 kali;
f) Hal yang sama ini dilakukan pada lapisan kedua dan ketiga;
g) Setelah mengaplikasikan lapisan terakhir, biarkan selama 60 detik;
h) Angkat  alat slump  dengan hati-hati (jangan miringkan) hingga mengenai  sisi beton segar;
i) Taruh alat slump disisi beton segar;
j) Ukur  rata-rata  tinggi slump ,  diukur  dari  tinggi  alat  sampai  sampai  tinggi jatuhnya permukaan beton.

## 2. Densitas Beton
Perbandingan  antara  massa  dan  volume  benda merupakan  pengertian  daro densitas  beton  atau  massa,  dengan  kata  lain  semakin  tinggi  suatu  massa  jenis  dari benda,  maka  dari  itu  semakin  besar  juga  massa  setiap  volumenya.  Dibawah  adalah percobaan slump dan densitas beton segar pada beton f’c 20 Mpa.
Tabel 4.1. Percobaan Slump dan Densitas Beton Normal No. Percobaan Rencana (mm) Saat Diuji (mm) 1 Slump Test (mm) 100 80 2 Densitas (m 3 ) 2.339,97 39,18

## Sumber: Hasil Uji Di Laboratorium
Tabel 4.2. Percobaan Slump Dan Densitas Beton Dengan
Penambahan Serbuk Kayu 0,25%
No. Percobaan Rencana (mm) Saat Diuji (mm) 1 Slump Test (mm) 100 80 2 Densitas (m 3 ) 2.339,97 38,88
Sumber: Hasil Uji Di Laboratorium
Tabel 4.3. Percobaan Slump Dan Densitas Beton Dengan
Penambahan Serbuk Kayu 0,5%
No. Percobaan Rencana (mm) Saat Diuji (mm) 1 Slump Test (mm) 100 80 2 Densitas (m 3 ) 2.339,97 38,48
Sumber: Hasil Uji Di Laboratorium
Tabel 4.4. Percobaan Slump Dan Densitas Beton Dengan
Penambahan Serbuk Kayu 1%
No. Percobaan Rencana (mm) Saat Diuji (mm) 1 Slump Test (mm) 100 90 2 Densitas (m 3 ) 2.339,97 37,88
Sumber: Hasil Uji Di Laboratorium
Tabel 4.5. Percobaan Slump Dan Densitas Beton Dengan
Penambahan Serbuk Kayu 2%
No. Percobaan Rencana (mm) Saat Diuji (mm) 1 Slump Test (mm) 100 90 2 Densitas (m 3 ) 2.339,97 36,46
Sumber: Hasil Uji Di Laboratorium
Tabel 4.6. Percobaan Slump Dan Densitas Beton Dengan
Penambahan Serbuk Kayu 3%
No. Percobaan Rencana (mm) Saat Diuji (mm) 1 Slump Test (mm) 100 90 2 Densitas (m 3 ) 2.339,97 36,56

## 4.2. Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Berikut ini adalah tabel data percobaan kuat tekan beton menggunakann benda uji silinder beton mutu f’c 20 Mpa.
No. Umur Beton
Kuat Tekan Beton Normal 1 2 1 7 hari 14,0 17,5 Rata-rata 15,75 2 14 hari 16,2 18,1 Rata-rata 17,15 3 21 hari 19,0 17,6 Rata-rata 18,3 4 28 hari 25,9 25,5 Rata-rata 25,7
Tabel 4.8. Data Kuat Tekan Beton Mutu 20 Mpa Dengan
Penambahan Serbuk Kayu
Campuran serbuk kayu pada beton f’c ’20 Mpa
No. Umur Beton Kuat Tekan(N/mm 2 ) 0,25% 0,5% 1% 2% 3% 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 7 hari   13,3   13,8   14,7   15,2   13,2   13,7   11,9   12,0 9,8 12,7 Rata-rata 13,05 14,95 13,95 11,95 11,05 2 14 hari 17,7   15,4   16,1   14,2   15,0   14,2   14,7   12,8   12,1   12,8 Rata-rata 16,55 16,55 16,1 13,75 12,45 3 21 hari 18,5   18,4   18,2   17,5   16,1   15,7   14,5   13,6   12,7   12,7 Rata-rata 18,4 18,35 16,4 14,05 13,2 4 28 hari 21,7   21,8   17,7   17,9   16,4   12,2   14,7   13,1   12,5   15,1 Rata-rata 21,75 17,8 14,3 13,9 13,8
Gambar 4.1. Grafik Data Kuat Tekan
Berdasarkan  data  pada  grafik  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan serbuk  kayu  menjadi  material  substitusi  agregat  halus  pada  beton  bisa  menurunkan kualitas kuat tekan beton.
0 5 10 15 20 25 30 7 hari 14 hari
21 hari 28 hari Normal SK 0,25% SK 0,50% SK 1% SK 2% SK 3%

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  “Pengaruh  Campuran  Serbuk  Kayu Terhadap Kuat Tekan Beton” dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada umur 28 hari hasil uji kuat tekan beton memiliki nilai kuat tekan beton 25,7 Mpa.
2. Dengan campuran serbuk kayu 0,25 % sebagai bahan substitusi agregat halus pada umur 28 hari mengahasilkan nilai kuat tekan 21,75 Mpa
3. Dengan  campuran  serbuk  kayu  0,5  %  sebagai  bahan  substitusi  agregat  halus pada umur 28 hari mengahasilkan nilai kuat tekan 17,8 Mpa.
4. Dengan  campuran  serbuk  kayu  1  %  sebagai  bahan  substitusi  agregat  halus pada umur 28 hari mengahasilkan nilai kuat tekan 13,8 Mpa.
5. Dengan  campuran  serbuk  kayu  2  %  sebagai  bahan  substitusi  agregat  halus pada umur 28 hari mengahasilkan nilai kuat tekan 13,9 Mpa.
6. Dengan  campuran  serbuk  kayu  3  %  sebagai  bahan  substitusi  agregat  halus pada umur 28 hari mengahasilkan nilai kuat tekan 14,3 Mpa.
7. Pemnanfaatan  serbuk  kayu  ini  pada  campuran  beton  tidak  bisa  digunakan karna mampu menurunkan kualitas pada beton.
8. Penggunaan  serbuk  kayu  hanya  layak  digunakan  pada  beton  ringan  dengan ketentuan penggunaan serbuk kayu tidak lebih dari 0,25 % dari berat pasir.

## 6 SARAN
Saran dari penelitian yang telah dilaksanakan diantaranya:
1. Melalui  penelitian  diatas  mampu  menambah  wawasan  dan  pengetahuan pembaca  dalam  penggunaan  serbuk  kayu  dengan  maksud  bahan  substitusi agregat halus.
2. Penggunaan serbuk kayu tidak disarankan pada beton mutu tinggi.
3. Penggunaan serbuk kayu hanya dapat digunakan tidak lebih dari 0,25 % dan dikhususkan pada pekerjaan beton ringan.
4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan pengembangan penggunaan serbuk kayu dibawah 0,25 % terhadap berat pasir.
5. Disarankan dilakukan pengkajian tentang substitusi  penggunaan serbuk kayu diantara unsur-unsur beton lainnya seperti agregat kasar, air, dan semen

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Asroni.  2017. Teori  dan  Desain  Balok  Plat  Beton  Bertulang  Berdasarkan  SNI 2847-2013 . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
A.  Purwoto  and  A.  Kesy  Garside.  2021.  “Pengaruh  Penambahan  Campuran  Serbuk Kayu Terhadap Kuat Tekan Beton,” Semin. Keinsinyuran Progr. Stud. Progr. Profesi Ins. , vol. 1, no. 1, doi: 10.22219/skpsppi.v1i0.4197.
A.  Y.  Bintoro,  A.  D.  Limantara,  and  S.  Winarto.  2018.  “Evaluasi  Kekuatan ConcBlock  Dengan  Agregat  Halus  dan  Agregat  Kasar  dari  Tempurung Kelapa,” J.  Manaj.  Teknol.  Tek.  Sipil ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  160–171,  doi: 10.30737/jurmateks.v1i1.162.
E. R. Hasanah, A. Gunawan, and Y. Afrizal. 2019.“Pengaruh Penambahan serat Kulit
Pinang  dan  Serbuk  Kayu  terhadap  Kuat  Tarik  Beton,” Inersia,  J.  Tek.  Sipil , vol. 8, no. Bengkulu, pp. 22–28.
F.  M.  Van  Gobel.  2019.  “Nilai  Kuat  Tekan  Beton  Pada  Slump  Beton  Tertentu,” RADIAL  –  J.  Perad.  saIns,  rekayasa  dan  Teknol.  Sekol.  Tinggi  Tek.  Bina Taruna Gorontalo , vol. 5, no. 1, pp. 22–33.
G. E. Eveline Untu J Kumaat and R. S. Windah. 2015. “Pengujian Kuat Tarik Belah Dengan Variasi Kuat Tekan Beton,” J. Sipil Statik , vol. 3, no. 10, pp. 703–708. M.  A.  Najib  and  Nadia.  2014.  “Beton  Normal  Dengan  Menggunakan  Ban  Bekas Sebagai Pengganti Agregat Kasar,” J. Konstr. , vol. 6, pp. 95–102.
M. F. Fauzi. 2014. “Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu ( Sawdust ) Sebagai Subtitusi Agregat Halus Pada Campuran Beton,” Universitas Sumatera Utara.
O.  H.  Hermawan.  2014.  “Pengaruh  Perawatan  Pada  Kuat  Tekan  Beton,” Pengaruh Perawatan Pada Kuat Tekan Bet. , vol. 16, no. 1, pp. 1–7, [Online]. Available: http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/eng/article/view/1195/0.
P.  Limbah.  2021.  Batubara  Sebagai  Material  Pengganti  Agregat  Kasar  Pada Pembuatan Beton Ringan, A. Firda, R. Permatasari, and I. Syahrul Fuad, “Ani Firda,  Rosmalinda  Permatasari,  Indra  Syahrul  Fuad  ISSN,”  vol.  6,  no.  1,  pp. 2621–7929.
R.  D.  ADH,  H.  R.  Destania,  and  G.  Amalia.  2023.  “Perbandingan  Pengaruh Penggunaan  Air  Tawar  Dan  Air  Laut  Pada  Proses  Curing  Terhadap  Kuat Tekan Beton,” Tek. J. Tek. , vol. 9, no. 2, p. 82, doi: 10.35449/teknika.v9i2.224. R.  Hepiyanto.  2022.  “Perencanaan  Pembangunan  Jalan  Rabat  Beton  Untuk  Menuju Kelokasi Candi Desa Pataan Kabupaten Lamongan,”
R.  A.  Amilia  and  U.  S.  Minaka.  2022.  “Analisis  Pengaruh  Serbuk  Kayu  Sebagai Bahan Tambah Agregat  Halus  Terhadap Kuat Tekan  Beton,” Fondasi  J.  Tek. Sipil , vol. 11, no. 2, p. 210, doi: 10.36055/fondasi.v11i2.16745. S.  Hadi.  2020.  “Analisis  Jenis  Pasir  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton,” J.  Kacapuri  J. Keilmuan Tek. Sipil , vol. 3, no. 2, p. 146, doi: 10.31602/jk.v3i2.4075. W. Mustika, I. M. A. K. Salain, and I. K. Sudarsana. 2016. “Penggunaan Terak Nikel Sebagai Agregat Dalam Campuran Beton,” J. Spektran , vol. 4, no. 2, pp. 36– 45, doi: 10.24843/spektran.2016.v04.i02.p05.